암석 및 암반 에 대한 시험 에서 일반 적 인 강도 특성 을 파악 하 기 위해서 는 일축 압축강도 시험 , 슈미트 해머 시험 , 점하 중강 도 시험 , 인 장강 도 시험 등 이 실시 되 며 , 비교 적 팽창 성 이 큰 연암 의 경우 일 축 압축강도 시험 외 에 흡수 팽창 및 내 구성 시험 등 을 실시 하 기 도 한다 . 또한 암반 의 절취 시 리핑 및 발파 구분 등 굴착 난이도 를 평가 하 기 위해서 는 일축 압축강도 , 탄성파 속도 등 이 이용 되 기 도 한다 . 그리고 터널 및 사면 의 경우 암석 및 암반 의 파괴 특성 을 파악 하 기 위해서 삼축 압축강도 시험 , 자연 절리 면 전 단강 도 시험 , 탄성 계수 등 다양 한 시험 방법 이 추천 되 며 , 시행 되 고 있 다 . 이 처럼 암석 및 암반 의 강도 및 특성 파악 을 위해서 그 목적 에 따라 적절 한 시험 을 수행 해야 하 며 , 또한 적합 한 시험 방법 을 채택 하 여야 한다 . 각 시험 별 개략 적 인 방법 과 내용 은 다음 과 같 다 . 
 ➀ 이 비중 은 물리학 적 으로 는 시료 의 질량 과 같 은 체적 의 물 ( 1 기압 , 4 ℃ 에서 의 순수 한 물 ) 질량 과 의 비율 로 표시 된다 . 암석 의 경우 에 는 상온 에서 의 비율 이 통상 사용 된다 . ➁ 암석 시료 가 균질 하 고 간극 이 없 는 이상 적 인 상태 라면 암석 의 참 된 비중 을 얻 는 것 은 용이 하 다 . 그러나 암석 에서 많 은 간극 이 존재 하 고 있 기 때문 에 실질 부 ( 입자 ) 의 체적 산정 이 곤란 하 고 참된 비중 을 구하 는 것 은 지극히 어렵 다 . 이 와 같이 암석 에 있 어서 겉보기 체적 에 의하 여 얻 어 진 비중 은 겉보기 비중 이 라 하 여 참된 비중 과 구별 된다 . ➂ 또한 , 측정 과정 에서 암석 시료 의 체적 이 변화 하 는 재료 나 물 에 용해 되 는 재료 의 경우 에 는 정밀 도 높 게 정형 된 시료 치수 로부터 체적 을 구함 으로써 비중 을 산출 ( 부피 비중 ) 할 경우 가 있 다 . 이 와 같이 비중 이 라 하 더라도 암석 성질 과 비중 측 정법 에 따라 여러 가지 값 이 존재 한다 . 
 ➀ 흡수율 이 란 암석 시료 의 간극 에 물 이 어느 정도 침투 하 는가 를 나타내 는 것 이 며 암석 의 기본 적 인 물 성 의 하나 이 다 . 암석 시료 가 흡수 할 수 있 는 최대 의 물량 이 그 시료 의 실질 부분 의 질량 에 대하 여 어느 정도 인가 를 나타내 는 비율 을 말 한다 . ➁ 흡수율 은 강제 건조 상태 및 강제 습윤 상태 에서 의 측정 중량 을 각각 Ｗ 2 , Ｗ 3 로 하 면 ( Ｗ 3 - Ｗ 2 ) / Ｗ 2 × 100 ( %) 로부터 구해진다 . 이 흡수율 은 함수비 에 있 어서 포화 상태 의 함수비 에 상당 한다고 말 할 수 있 다 . 
 일 축 압축 시험 에서 측정 기록 된 응력 - 변형 율 자료 로부터 응력 - 종 방향 변형 율 곡선 을 구한 후 ISRM 시험법 에 의하 여 강도 의 50 % 수준 에서 의 접선 의 기울기 인 접선 탄성 계수 ( Tangential Young ' smodulus ) 를 구한다 . 여기 서 , Δσ : 일축 압축 응력 증분 , Δε 1 : 종 변형 률 증분 
 ➁ 시험편 을 계기 에 연결 된 송신자 와 수신자 사이 에 끼우 고 적당 한 힘 으로 가압 하 여 탄성파 가 송신자 로부터 시험편 을 거쳐 수신자 에 이르 는 데 소요 된 시간 을 osilloscope 상 의 파형 으로부터 10 - 7 초 단위 로 계측 하 여 시험편 의 길이 를 소요 된 시간 으로 나눔 으로써 탄성파 전파 속도 를 결정 할 수 있 다 . 7 . 삼축 압축강도 
 자연 절리 면 전단 시험 은 활동 면 또는 절리 면 에서 의 전단 강도 를 측정 하 기 위한 방법 이 며 그 외 에 ① JRC 및 압축강도 를 이용 한 Bartont 식 에 의한 방법 , ② tilt test 에 의한 방법 , ③ pull test 에 의한 방법 등 이 있 다 . 본 시험 의 목적 및 방법 등 을 간략히 요약 하 면 아래 와 같 다 . 조사 목적 
 일반 적 으로 암석 의 인장 강도 는 압축강도 보다 도 1 / 10 ~ 1 / 15 정도 로 매우 작 으므로 간접 적 인 인장 강도 를 가하 므로서 비교 적 적 은 potable 한 유압 시험기 로 도 암석 의 일축 강도 를 추정 하 고자 하 는 목적 에서 개발 된 방법 이 다 . 점하 중 시험 은 시추 코아 와 같 은 성형 된 정형 시료 로서 도 가능 하나 일 반 적 인 무정형 시료 도 가능 한 것 이 본 시험 의 장점 이 다 . 불규칙 한 시료 는 현장 에서 쉽 게 구할 수 있 을 뿐 만 아니 라 , 특히 성형 하 기 에 도 너무 약한 시료 로서 도 점하 중 시험 이 가능 하 다 . 이 들 시험 결과 로부터 무수정 점하 중강 도 Ⅰ s 라 하 는 것 을 다음 과 같이 정의 하 고 있 다 . 
 Brazilian test , 
 Point Load Strength Test , 
 S . P . I , 
 Schmidt Hammer Test , 
 swelling pressure index , 
 swelling strain index , 
 Swelling test , 
 간접 인 장강 도 , 
 삼 축 압축강도 , 
 슈미드 해머 시험 , 
 슬 레이킹 , 
 암석 시험 , 
 일 축 압축강도 , 
 자연 절리 면 전단 시험 , 
 점하 중강 도 시험 , 
 탄성 계수 , 
 탄성파 속도 측정 , 
 팽윤 현상 , 
 팽창 변형 률 지수 , 
 팽창 압력 지수 , 
 포 이 슨 비 , 
 흡수 팽창 시험 
 Total 6 , 230 , 448